Tabella 1. 





Peso% 

 Bi 



T 



P 



Pc-P 



p' 





Peso°,'o 

 Bi 



T 







P 



Pc-P 



' 'Po 





2,531 



200 



0,928 



0,074 



0,926 



Bi Hg 4 



29,616 



200 



0,929 



0,089 



0,912 







225 



0,924 



0,077 



0,923 







225 



0,917 



0,100 



0,902 



i '=36° 





250 



0,922 



0,079 



0,921 



z'=94° 





250 



0,904 



0,107 



0,894 







971 



n q i o 



O A89 



A 01 Q 







971 



A 80 1 



A 11 1 



A QQ7 







900 



u,yiu 



O AS5J 

 U,Uo1 



A m e 

 U,91o 







OO A 



U,oo4 



n i oa 



A OCA 



"Ri* Tir.. 



ìil Mgao 





i aa 



A 091 

 V,06 L 



0 AQ7 





















iou 



noio 



A AO£ 





BiHg 



50,968 



200 



1,066 



—0,017 



1,016 







OAA 



0 soo 



n ine 









225 



1,048 



—0,012 



1,011 



7 =t>t> 





660 



O RQA 



A 1 AO 





i'=160" 





250 



1,029 



—0,003 



1,003 







250 



0,888 



0,114 









271 



1,014 



+0,005 



0,966 







271 



0,884 



0,118 









290 



1,000 



—(—0,011 



0,989 







290 



0,879 



0,122 





























Bi 4 Hg 



80,602 



271 



1,044 



-0,017 



1,017 



Bi Hg 9 



10,348 



100 



0,924 



0,093 



0,908 







290 



1,029 



-0,013 



1,013 







150 



0,909 



0,104 



0,898 



i '=228° 





310 



1,013 



-0,009 



1,009 



z'=72° 





200 



0,895 



0,115 



0,886 



















225 



0,885 



0,122 



0,878 



















250 



0,877 



0,129 



0,872 



















271 



0,869 



0,135 



0,866 



















290 



0,862 



0,140 



0,860 















« Pei' queste airtalgame, come per quelle di stagno, la resistenza elet- 

 trica varia regolarmente fintantoché sono studiate a temperature superiori a 

 quella di saturazione. La resistenza elettrica di esse, quando sieno mante- 

 nute omogenee col rimescolamento, a una data temperatura è constantemente 

 la stessa ; sia che tale temperatura si raggiunga col riscaldamento che col 

 raffreddamento delle amalgame. 



« Anche qui si vede che le differenze fra le resistenze calcolate e quelle 

 trovate, vanno aumentando col crescere delle temperature ; le differenze cor- 

 rispondenti ad una determinata temperatura, per amalgame diverse, vanno 

 diminuendo col crescere della concentrazione di queste; già a partire dalla 

 BiHg, che contiene il 51 c /o di bismuto, si vede che le differenze q c — Q 

 sono trascurabili. 



« Nella Tabella 2 si trovano i valori che si deducono dalla 1, per la 

 temperatura di fusione del bismuto r = 271°. In essa diamo la ricchezza 

 percentuale di bismuto in volume, delle amalgame ed inoltre i valori dei 



